832 



fijne, meestal haar- of naaldvormige, sterk glinsterende kris- 

 talletjes van eene witte of grijze kleur, die het geheele mineraal 

 doordringen, hetwelk hier en daar veldspaathdeeltjes en kwarts- 

 kristalletjes bevat. Van welke rotssoort het mineraal afkomstig 

 js, is wegens den toestand van ontleding niet duidelijk te 

 herkennen. 



De tot een fijn poeder gewreven erts heeft een soortelijk 

 gewigt van gemiddeld 4,54; in een platinalepeltje verhit, de- 

 krepiteert hij eenigzins, wordt vervolgens roodbruin van kleur, 

 smelt, en stelt na bekoeling eene gele doorschijnende gesmol- 

 tene , bijna homogene massa daar. Op kool in de herleidings- 

 vlam voor de blaasbuis smelt de erts gemakkelijk onder opbrui- 

 sing tot een' kogel, welks oppervlakte met eene menigte 

 mctaalkogeltjes bedekt is. In de oxydatievlam behandeld, tot 

 alle metaalkogeltjes verdwenen zijn, verkreeg men onder vor- 

 ming van het bekende loodbeslag eene heldere doorschijnende 

 glasparel, heet bruinrood, koud geel gekleurd, welke, met kool 

 in de herleidingsvlam of met cyaanpotassium behandeld, metaal- 

 kogeltjes afzonderde, welke kogeltjes zich als zilverbcvattend 

 lood deden kennen. 



Met phosphorzout behandeld , lost zich de fijn gewreven erts 

 tot een helder glas op, hetwelk heet zijnde geelachtig, na be- 

 koeling echter wit en dof is. 



Met een zuur behandeld, ontwikkelt de erts koolzuurgas; 

 het lood is er als koolzuur loodoxyde in aanwezig, alhoewel 

 ook gebleken is, dat er eene zeer geringe hoeveelheid zwa- 

 velzuur loodoxyde in voorkomt. 



Ofschoon aan te nemen is, dat het lood in den erts niet 

 gelijkvormig is verdeeld, heb ik echter gemeend, het kwan- 

 titatief te moeten bepalen, voornamelijk omdat de reaktie in een 

 platinalepeltje, een zeer rijke gehalte daarvan aanwees. 



Tot dat einde heb ik 11,992 grm. bij 100° G. gedroogden 

 erts met salpeterzuur en water behandeld , en uit het verkre- 

 gen filtraat volgens de regelen der kunst 11,190 grm. bij 100° 

 C. gedroogd zwavelzuur loodoxyde verkregen , welke hoeveel- 

 heid aan 7,646 grm. loodmetaal beantwoordt. Op WO grm, erts 



